IBER DIE ERDALKALII'll(>SI'||ui;i:. 



Zentren der Phosphoreszenzbanden betreffenden Vorstellungen geben 

 zu sollen, zu welchen die Erscheinungen uns geführt haben und 

 wohl auch führen mußten bei dem Wunsche, sie im Zusammen- 

 hang zu sehen untereinander sowohl als mit dem sonst Bekannten. 



Kapitel A. 

 Erfahrungen bei der Herstellung der Phosphore. 



Die Phosphore wurden in derselben Weise hergestellt, wie 

 bei unseren ersten Untersuchungen. Wir können also diesbezüuf- 

 lieh auf unsere erste Arbeit* über die Phosphore verweisen. 



Neue charakteristische Phosphoreszenzen erhielten wir mit 

 Pb, Ag, Zn, Ni und Sb. 



1. Beschreibung der neueren Phosphore. 



a) Pb- Phosphore. Die (\iPb- Phosphore haben mittelmäßige 

 Intensität und auf die Farbe ihres Nachleuchtens haben die Zu- 

 sätze einen großen Einfluß. Mit Na** waren gelbgrüne, mit 

 Ä-Zusätzen blauviolette Phosphoreszenzen zu erhalten. Li nimmt 

 eine Mittelstellung zwischen Na und K ein. Das beste Resultat 

 ergab: 2 g CaS und b' Tropfen Pb- Lösung (1 Tropfen enthielt 

 V 3600 g metallisches Pb) mit 0,12 g K 2 S() 4 + 0,1 g F^Ca- Zusatz. 

 Farbe: blau. Bei den Ä'Pft-Phosphoren haben die Zusätze eben- 

 falls großen Einfluß. So gibt Na gelbes, K,S(J i I »laues Nach- 

 leuchten, Li violette Nuancen. Der hellste Phosphor wurde 

 erhalten: 2 g SrS und % Tropfen obiger P&- Lösung mit 0,05 g 

 Ne^SOi + 0,02 g Na Fl Zusatz. Farbe: gell». 



b) Ag-- Phosphore. Außer den Zusätzen hat hier auch die 

 Glühzeit einen bemerkenswerten Einfluß bei SrAg. Erhitzt man 

 vorsichtig und kurz, so bekommt man Rosa mit bläulichem Schein; 

 setzt man das Glühen fort und erhöht auch die Temperatur, 80 

 geht die Farbe in ein schwaches aber ausgesprochenes Violett 



8. Kr.AiT u. P. Lbhaed, Wi.'.l. Ann. 88. p. 90. L889 

 ** Mit Na wird »ach Kap A, 2b) eine ganze Gruppe Zusätze von glei- 

 cher Wirkung gekennzeichnet: die Natriumzusätze. Dasselbe bezieht sich 

 auf K und Li. 



